(4 9 4 ) 



On comprend aussi pourquoi les couleurs tendent a s'uniformiser lorsque 

 la lame est abandonnee dans le liquide. 



» Les conducleurs parasites employes pour certaines mesures se pola- 

 risent. II en 'resulte une erreur systematique sur les mesures faites aux 

 electrodes. Si la lame parasite occupe toute la section de l'electrolyte, son 

 influence estconnue. Qu'arrive-tril si elle n'en occupe qu'unepartie?C'est 

 ce que je me propose de rechereher. » 



CHIMIE MINERALE. — Sur les proprietes mecaniques des alliages de cuivre 

 et de zinc. Note de M. Georges Charpy, presentee par M. Henri Moissan. 



« Les donnees que Ton possede sur les proprietes des alliages sont tres 

 peu nombreuses et assezmal definies. La resistance d'un metal dependant 

 non seulement de sa composition chimique, mais aussi, et dans une tres 

 grande proportion, du mode de travail qu'on lui a fait subir, il faut, pour 

 caracteriser un alliage, determiner ses proprietes dans tous les etats qu'on 

 peut lui faire prendre, par le traitement mecanique et calorifique, sans 

 modifier sa composition. Ce programme conduit a des experiences tres 

 nombreuses, mais qui sont indispensables pour definir completement un 

 alliage et le comparer avec d'autres de compositions differentes. 



» J'ai etudie, a ce point de vue, les alliages de cuivre et de zinc qui 

 constituent un cas relativement simple, par suite de ce fait que les durees 

 de chauffageetderefroidissement, pendant le traitement thermique, n'ont 

 pas d'influence sensible; l'etat du metal depend done exclusivement de 

 son etat d'ecrouissage, e'est-a-dire de la grandeur des deformations qu'il 

 a subies a troid et de la temperature maxima a laquelle il a ete remit en 

 dernier lieu. 



» J'ai opere sur une serie d'alliages de cuivre et de zinc, de composi- 

 tions variables, parmi lesquels ceux qui contiennent de o a 5o pour ioo 

 de zinc, sont seuls interessants au point de vue mecanique. Chacun de 

 ces alliages, apres coulee, a ete amene, par des laminages et martelages a 

 froid, a I'etat d'ecrouissage maximum, e'est-a-dire a un etat pour lequel la 

 rupture se produit presque sans deformation; des echantillons ainsi 

 ecrouis etaient recuits a des temperatures echelonnees de 5o° en 5o° en- 

 viron, jusqu'a la fusion. Dans chacun de ces etats successifs, on prelevait 

 des eprouvettes qui etaient essayees a la traction et a la compression ('■). 



(') Les 



prouvettes de traction avaient 8 mm< i de section et go*"" de longueur 



